DE L'ACIKR. 38() 



en parlie dans le bain fie cyanure d'argent. II arrive 

 alors que l'argent adhere seidemenl dans les endroits 

 on le ctiivre s'est maintenu intact , et il deviont im- 

 possible de le faire prendre snr les |jarties ou l'acier 

 a ele mis a nu. Quelquefois aussi , le depot d'argent 

 parait se former d'une manic-re salisfaisante ; mais 

 lorsqu'on vient a le frotter pour en essayer la solidite, 

 on remarque que I'adherence n'est qu'apparente , et 

 que la couche de cuivre qui a d'abord determine ee 

 dep6t , s'est trouvee entitlement dissoute. Dans l'un 

 et l'autre cas, il n'y a d'autre ressonrce que de re- 

 commencer en enlier les deux operations du cuivrage 

 et de Pargenture. 



Plus la couche de cuivre est legere , plus on est 

 expose au resultat facbeux qui vient d'etre indique. 11 

 est done indispensable de prolonger long-temps I'ope- 

 ration du cuivrage. II faut en meme temps eviler, en 

 cuivrant , d'cmployer pour anode du cuivre qui ne 

 serait point exempt de zinc; car quelque petite que 

 soil la proportion de ce dernier metal , elle nuil lou- 

 jours a la solidite du cuivrage destine a recevoir l'ar 

 genture Le moyen qui parait le plus avantageux 

 consisle a preparer le cyanure de cuivre au moyen 

 de son oxide precipile du sulfate de cuivre par le 

 carbonate de potasse , el a se servir pour le cuivrage 

 d'un anode de plaline, en ajoutant de temps en temps, 

 dans la solution de cyanure , une nouvelle quantite 

 d'oxide. Alors on est certain d'avoir un dep6t de 

 cuivre pur. L'anode de plaline accelere d'ailleurs le 

 depAt du cuivre , landis que si on emploie un anode 

 de cuivre il ne tarde pas a se couvrir d'oxide , el des 



